il6 1'. Berwei'tli. 



Weise wie die chemische Zusammensetzuni;- auch die Struktur 

 der Eisen richtig zu beobachten. Bei Anwendung der üblichen 

 Mikroskopie und Ätzmethoden, wo schlechte Beleuchtungsart 

 und tiefe Ätzung mehr das Durcheinander als das Neben- 

 einander im Gefüge aufzeigten, mußte bei den feinkrystallinen 

 Eisen der Erfolg ausbleiben. Brauchbaie Resultate waren nur 

 durch Anwendung des neu eingeführten Metallmikroskops 

 und der Änderung in der Handhabung der Ätzmethoden zu 

 erwarten. 



Mit der Einstellung eines Reichert'schen Metallmikroskops 

 in das Inventar des Laboratoriums für chemische Technologie 

 anorganischer Körper an der Technischen Hochschule in 

 Wien hielt ich den Augenblick für gekommen, die dichten 

 Meteoreisen auf ihre Ausbildungsweise zu prüfen. Über meine 

 Fürsprache nahm der Vorstand des Laboratoriums Freiherr 

 von Jüptner lebhaftes Interesse an der Sache und durch die 

 Übernahme der Herstellung von Mikrophotographien durch 

 den damaligen Assistenten Dr. E. Pfann wurde mein \'orhaben 

 erheblich gefördert und ich bleibe Hofrat Freiherrn v. Jüptner 

 und Dr. Pfann für die Ermöglichung erstmaliger illustrativer 

 Darstellung mikroskopischer Meteoreisenstrukturen zu bleiben- 

 dem Danke verpflichtet. 



Als Vorbedingung zum Erhalte guter Bilder ist die 

 Versuchsplatte mit einer den Höchstansprüchen genügenden 

 Spiegelpolitur zu versehen. Zur Ätzung derart präparierter 

 Platten wurde im gegenwärtigen Falle konzentrierte rauchende 

 vSalpetersäure verwendet. Deren Einwirkung wurde im Zustand 

 der Tagestemperatur auf die Dauer von 1 bis 3 Minuten 

 erstreckt. Wir haben dabei immer ein den mikroskopischen 

 Ansprüchen gut entsprechendes Atzbild erhalten. 



Zur Darstellung wurden fast durchwegs Glieder der 

 nickelreichen Gruppe feinkrystalliner Eisen gewählt, da hier- 

 bei lehrreiche Aufschlüsse über die Übergangsformen von 

 den feinen und feinsten Oktaedriten zu den eutektoidisch- 

 plessitischen Eisen und deren Ausbildungsweise zu erwarten 

 waren, imd ferner einiger Glieder der dureh künstliche Er- 

 hitzung stark umgewandelten Eisen, deren Struktur sich durch 



